409 



Aussen, nicht rasch genug schmilzt, während der innere Theil 

 desselben schon flüssig ist. Aus dem eben Angeführten ergibt 

 sich für den nach Kopp's Formel corrigirten Schmelzpunct 

 der Legirung, da N = ISl'Ja + 119" ist, die Temperatur 184-"5C; 

 für den corrigirten Erstarrungspunct hingegen für welchen N =■ 

 178" + 119" ist, die Zahl 181-"9C. 



Die Legirung ist zwischen 150 und 178" spröde, aber 

 unterhalb diesem Temperatur-Intervall biegsam , ohne dabei zu 

 knistern; bricht jedoch selbst bei gewöhnlicher Temperatur 

 schon beim zweiten Male Biegen ab und zeigt einen körnigen 

 matt bleigrauen Bruch. Die Farbe ist jener der Legirung 

 jS«3 PÖ4 ähnlich, aber etwas weisser. Durch blosses Reiben 

 mit einem Tuche nimmt sie eine schöne Politur an und zeigt 

 dabei im stärkeren Grade als die Legirung Nro. I, den Geruch 

 nach Zinn, der Glanz erhält sich übrigens an der Luft. Aul 

 Papier färbt Sn^ Pb^ nur sehr wenig ab , nimmt vom Finger- 

 nagel nur Spuren von Eindrücken an, und zeigt eine Härte 

 von beiläufig 19 der Mohs'schen Härtescala. Unter dem Ham- 

 mer lässt sich die Legirung schwieriger als Sn^ Phi, strecken, 

 bekömmt dabei stark ausgezakte Ränder, rauscht jedoch als 

 Folie ziemlich gut. Auch das Feilen geht weniger schnell als 

 bei der ersten Legirung von Statten , die Feilspäne adhäriren 

 übrigens nur wenig an der Feile. Beim Giessen zieht die Le- 

 girung recht gut ein. 



Nach halbstündigem Kochen mit verdünnter Essigsäure und 

 darauffolgendem Stehen durch 30 Stunden , wird kein Blei und 

 nur eine Spur Zinn gelöst. Mit Kochsalzlösung gekocht und 

 zwei Tage damit in Berührung gelassen, wird weder Zinn 

 noch Blei in wägbarer Menge aufgelöst und dasselbe Verhalten 

 tritt bei längerer Berührung mit einer verdünnten Schwefelsäure 

 ein. Längere Zeit mit verdünnter Schwefelantimon-Schwefel- 

 kalium-Lösung unter Zusatz von etwas Chlornatrium gekocht, 

 wird zwar die Farbe der Legirung dunkler, aber nicht so 

 intensiv wie bei Sn^ Pb^^ auch spielt dieselbe mehr in's Roth- 

 braune und der dünne färbende Ueberzug kann durch schwaches 

 Reiben leicht entfernt werden. 



Bis ungefähr 230" erhitzt kann die Legirung ziemlich lange 

 Zeit der Luft ausgesetzt werden , ohne ihre blanke Oberfläche 



Sitzb. d. mathem. natarw. Cl. Jahrg. 1850. IV. Heft. 29 



